E. Kaiser, Die Kristallform des Magnetkies. 
261 
unter etwa 100 von mir daraufhin geprüften Kristallen war nicht 
ein einziger mit linken Halbflächnern, auch die Zwillinge sind alle 
solche von Kristallen mit rechten Halbflächnern. Dieser Umstand 
ist um so auffallender, als auch von den obengenannten verwandten 
Substanzen nur Kristalle mit rechten Halbflächnern bisher an- 
gegeben sind. Unter den natürlich vorkommenden mit Sicherheit 
als enantiomorph erkannten Krystallen kennt man, soweit sie näher 
untersucht sind, sowohl rechte wie linke (Quarz, Zinnober, Nephelin, 
Langbeinit '). Es wäre von Interesse auch die natürlichen Vor- 
kommen von Sylvin daraufhin zu prüfen, denn bei den im Labora- 
torium entstandenen Kristallen ist vielleicht bisher nicht Bedacht 
darauf genommen , die Anwesenheit von Keimen von in Lösung- 
aktiven Substanzen oder Keimen der einen Modifikation des Salzes 
selbst fernzuhalten, die ja nach den Beobachtungen von Pope und 
Kippixg 2 bezw. Kreider 1 2 3 für die Entstehung der einen oder andern 
Modifikation von Einfluß zu sein scheinen. 
Die Kristallform des Magnetkies. 
Von Erich Kaiser in Gießen. 
Mit 4 Textfiguren. 
P. Weiss (Zürich) hat in einer Reihe interessanter Arbeiten 4 
die Ergebnisse von magnetischen Untersuchungen am Magnetkies 
veröffentlicht, die auch für den Mineralogen von besonderem Werte 
1 Aus der Beschreibung der Langbeinit-Kristalle von Sachs (Beil. 
Ber. 1902. 376) geht meines Erachtens hervor, daß ihm sowohl rechte wie 
linke Kristalle Vorgelegen haben. 
2 Zeitschr. f. Krist. 30. 93 u. 472. 1899. 
3 Amer. Journ. of sc. 158. 138. 1901. 
4 Die Bekanntschaft mit den WEiss’schen Arbeiten verdanke ich 
einer Anregung meines Kollegen Herrn Prof. W. König. 
P. Weiss, Sur l’aimantation plane de la pyrrhotine. Comptes rendus 1898. 
126. 2. 1099—1100. Bef. N. Jahrb. f. Min. etc. 1899. 2. -9-, 
Groth, Zeitschr. f. Krist. 32. 544. — Journal de physique. 1898. 
(3.) 8. 542 — 544. Bef. Groth, Zeitschr. f. Krist. 34. 631. 
Le travail d'aimantation des cristaux. Journal de physique. (4.) 
3. 194—202. 
— — Proprietes de la pyrrhotine dans le plan magnetique. Comptes 
rendus 1905. 140. 1332—1334. 
— — Proprietes magnetiques de l’element simple de la pyrrhotine. Comptes 
rendus 1905. 140. 1532—1535. 
— — La pyrrhotine, ferromagnetique dans le plan magnetique et para 
magnetique perpendiculairement a ce plan. Comptes rendus 1905. 
140. 1587—1589. 
